— 38 - 



zu verlassen. Es ist sogar wahrscheinlich, dass der Gehalt an Kaolin 

 nicht einmal jene Zahlen erreicht, denn neben diesem Silikat ist ein 

 anderes stark wasserhaltiges vorhanden, welches einen Teil seines 

 Wassers erst bei Erhitzung über 500° verliert. Dieses Silikat mag 

 sehr wohl einige Zehntel Prozent Wasser schon unterhalb 500° ent- 

 weichen lassen, wodurch dann die Kaolinzahlen um etwa das Zehn- 

 fache dieses Betrages erhöht würden, so dass die obigen Werte sehr 

 wohl um einige Prozent zu hoch gefunden sein können. Diese Ver- 

 mutung ist sogar höchst wahrscheinlich richtig, wenn man Erhitzungs- 

 versuche berücksichtigt, welche an dem durch kochende Salzsäure 

 nicht zersetzten Teil von Keuper I ausgeführt wurden. Dieser also 

 in kochender Salzsäure und kohlensaurem Natronkali unlösliche Teil 

 von Keuper I zeigt bei der Erhitzung folgende Gewichtsverluste. 

 Die Zahlen unter Ia beziehen sich auf getrocknetes, die unter Ib 

 auf ausserdem karbonatfreies Pulver. 



Gewichtsverlust von . . 



r. » * ' 



» * • 



„ über . . 



Man sieht nämlich aus diesen Zahlen, dass die unlöslichen Silikate, 

 welche unzweifelhaft allen echten Kaolin enthalten 1 , bei der Er- 

 hitzung von 350° — 500° einen etwa dreimal geringeren Gewichts- 

 verlust erlitten haben, als dies bei dem noch nicht von den lös- 

 lichen Silikaten befreiten Pulver der Fall war. Der Kaolingehalt 

 wird also in Keuper I vielleicht noch dreimal geringer sein, als dies 

 vorher angegeben wurde und nur etwa 4°/ betragen. Die Berech- 

 nung aus der Analyse des unlöslichen Teils ergiebt, wie im folgenden 

 Abschnitt gezeigt wird, etwa 7 °/ Kaolin. Diese Zahl steht mit der vor- 

 her erwähnten in nicht allzu grossem Widerspruch, da bei derartigen 

 Bestimmungen die Fehlergrenzen nicht zu klein angenommen werden 

 dürfen. In Keuper II und III sind die obigen Zahlen möglicherweise 

 ähnlich zu verkleinern ; ich habe dies nicht weiter untersucht. 



Man könnte schliesslich glauben, dass bei so kleinen, grössten- 



1 Kontrollversuche zeigten , dass auch nach längerer Erhitzung auf 500° 

 Kaolin nur sehr wenig von heisser Salzsäure angegriffen wird. Nach 36stün- 

 digem Erhitzen mit lOprozentiger Salzsäure gingen bei dem Kaolin von Eochlitz 

 neben Spuren von Kieselsäure nur l 1 / 2 °/o Thonerde in Lösung; bei dem Kaolin 

 von China war die nach einstündigem Kochen mit lOprozentiger Salzsäure in 

 Lösung gegangene Menge viel geringer. 



